492 SUR LES PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES 



magnétiques de grands écarts par rapport à la symé- 

 trie cubique, et l'on peut constater que les direc- 

 tions pour lesquelles l'amplitude des ondes des courbes 

 d'aimantation est la plus forte, sont précisément celles 

 où l'on rencontre les niaxima et les minima les plus 

 accentués de l'hystérésis. L'on s'en rend très bien 

 compte sur la plaque octaédrique, en comparant par 

 exemple, la courbe de la composante normale pour 

 H = 208, gauss (fig. 14, courbe 5) avec la courbe 

 correspondante de I hystérésis (fig.lS, courbe 5). A la 

 grande onde sur laprojection de l'axe principal c, corres- 

 pond un maximum de l'hystérésis très accentué, et aux 

 deux ondes moins conséquentes, deux maxima moins 

 importants. L'inversion des ondes, qui n'est que par- 

 tielle pour la composante normale, est totale pour 

 l'hystérésis. Mais on constate là aussi, que là où l'in- 

 version de la composante normale est la plus complète 

 (côté ab du triangle prés de 1 50°), le maximum 

 renversé de l'hystérésis est le plus accentué, tandis 

 que les deux autres maxima sont beaucoup moins 

 marqués. 



Outre ces mesures, j'en ai fait d'autres encore, 

 comme je l'ai déjà dit, avec un champ tournant rapi- 

 dement, qui donnent directement le travail total de 

 l'hytérésis pour un tour complet'. Le tableau XIII con- 

 tient les valeurs du travail d'hystérésis, obtenues 

 selon cette méthode, pour les plaques VI, 1 (plaque 

 cubique), VI, 5 (plaque octaédrique) et V.3 (plaque 

 taillée dans le cristal V). 



' L'appareil nécessaire à ces mesures m'a été prêté par M. A. 

 Perrier, auquel j'exprime ici tous mes remerciements. 



